608 



uitvoering ondervonden wij de hulp van den Heer Oostf.rhuis, dien 

 wij daarvoor ook hier onzen dank betuigen. 



Aan den binnenkant van een eilindriselien glasballon, waarin 

 later de metaaldraad zou gloeien, werden twee of meer zilverelec- 

 troden aangebracht, Dit geschiedde door den geheelen wand eerst 

 te verzilveren en daarna een deel van het zilver met salpeterzuur 

 weg te nemen. De wand werd daarna zorgvuldig schoongemaakt, 

 het gestel met den verdampingsdraad ingezet, de ballon geëvacueerd, 

 en de draad tot gloeien gebracht. 



Goud. 



Door verdamping in vacuo werd een sublimaat verkregen, waar- 

 van de weerstand 119 Ohm was. Dit 'laagje bleek niet geheel 

 constant te zijn. De weerstand verminderde langzaam in vacuo, 

 sneller bij toetreden van lucht en door aanraking van glycerine en 

 water, zooals de volgende getallen doen zien : 



in vacuo lucht toegelaten 



tijd 0,5 24 48 h. 3 6 24 48 h. 



weerstand 119 112 99 95 Ohm. 99 83 80 74,5 72,4 Ohm. 



glycerine toegelaten water toegevoegd 



tijd ...... 24 72 h. 24 h. 



weerstand 71,8 66,4 64,7 Ohm. 60,6 58,0 Ohm. 



Door bedekking van CaF. 2 en Canadabalsem wordt het goudlaagje 

 echter zeer bestendig tegen luchtinvloed, zooals de volgende proef leert. 



Een staalblauw goudneerslag, gevormd terwijl de geheele lamp in 

 vloeibare lucht gedompeld was, kreeg bij kamertemperatuur een 

 weerstand, die eerst 250, na 1^ uur 211, na 24 uur 194 Ohm was. 



Na bedekking met CaF 2 W = 181 Ohm. 



Na bedekking met Canadabalsem 187, 2 dagen later 189 i2. 



Na toetreding van lucht 185, 186,5 en eindelijk 187 Ohm. Door 

 al deze bewerkingen verandert de weerstand dus niet essentieel. 



Wanneer een neerslag bij de temperatuur van vloeibare lucht 

 gevormd is en daarna op kamertemperatuur gebracht wordt, treedt 

 een sterke niet-om keerbare vermindering van den weerstand op. 

 Bij bovenbeschreven lamp daalde hij van 2000 op 250 Ohm. Bij 

 een andere lamp, die gedurende 24 uur in vloeibare lucht gehouden 

 was en daar constant een weerstand van 40.000 Ohm had, daalde 

 zij door verwarming op kamertemperatuur tot 6400, om in vloei- 

 bare lucht weer te stijgen tot 6800. Na verwarming op kamer- 

 temperatuur was de weerstand zeer labiel, eerst 5800, later 12.000 Ohm 

 en den volgenden dag oo groot. 



Zilver. 



De neerslagen van zilver zijn nog minder stabiel dan die van goud. 



